## Kelayakan Teknis Mulsa Organik Lembaran Dari Limbah Serat Aren
Technical Feasibility Of Organic Sheet Mulch From Palm Fiber Waste
Muhamad Arip* Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

## ABSTRAK
Aren merupakan tanaman multiguna yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk ketika  sudah  berusia  15  tahun. Tanaman aren  sudah  tidak  produktif  namun  masih mengandung pati pada batang, umumnya akan ditebang dan diolah lebih lanjut menjadi tepung pati aren. Kegiatan produksi tepung aren menghasilkan limbah cair dan limbah padat.  Limbah  yang  dihasilkan  untuk  memproduksi  1,7 ton  tepung  pati  aren  adalah sebanyak  4,3  ton.  Limbah  cair  dibuang  secara  langsung  ke  sungai.  Sementara  limbah padat  dibiarkan  menumpuk  di  sekitar  pabrik  pengolahan  tepung  pati  aren yang mencemari  lingkungan  sekitar,  sehingga  diperlukan  pengelolaan  limbah  hasil pengolahan  tepung  pati  aren  ini.  Alternatif  pemanfaatan  limbah  serat  aren  adalah mengolahnya  menjadi  mulsa  organik  lembaran  sebagai  media  penutup  tanah  dalam kegiatan budidaya tanaman. Mulsa organik lembaran yang banyak tersedia di pasaran saat  ini berbahan  dasar  coco  fiber. Mulsa  organik  lembaran  dapat  dibuat  dengan beberapa perekat organik, yaitu lateks, lempung, tepung aren dan tepung tapioka. Mulsa organik lembaran dari limbah serat aren memerlukan pengujian teknis untuk mengetahui perekat yang dapat menghasilkan mulsa berkualitas tinggi. Berdasarkan hasil pengujian tarik didapat bahwa mulsa organik lembaran serat aren dengan perekat lateks memiliki sifat teknis paling serupa dengan mulsa organik yang ada di pasaran.
Kata kunci — Serat Aren, Kelayakan, Mulsa Organik

## ABSTRACT
Sugar palm is a multi-purpose plant that can be processed into various products when it is 15 years old. Palm plants are no longer productive but still contain starch in the stems, generally, they are cut down and further processed into palm starch flour. Palm flour production  activities  produce  liquid  waste  and  solid  waste.  The  waste  generated  to produce 1.7 tons of palm starch flour is 4.3 tons. Liquid waste is discharged directly into the  river.  Meanwhile,  solid  waste  is  allowed  to  accumulate  around  the  palm  starch processing factory, which pollutes the surrounding environment, so managing waste from processing  palm  starch  is  necessary.  An  alternative  to  utilizing  palm  fibre  waste  is  to process it into sheet organic mulch as a soil cover medium in plant cultivation activities. Sheet organic mulch that is widely available today is made from coco fibre. Sheet organic mulch can be made with several organic adhesives, namely latex, clay, palm flour and tapioca flour. Sheet organic mulch from palm fibre waste requires technical testing to
determine  which  adhesive  can  produce  high-quality  mulch.  Based  on  the  tensile  test results, it was found that the organic mulch of palm fibre with latex adhesive had the most similar technical properties to organic mulch on the market.
Keywords — Palm Fibre, Feasibility, Organic Mulch

## PENDAHULUAN
Aren merupakan tanaman
multiguna  yang  tumbuh  di  Indonesia. Aren  dapat  dimanfaatkan  menjadi berbagai  macam  produk  ketika  sudah berusia  15  tahun (Harahap,  2021). Beberapa  produk  yang  dihasilkan  dari tanaman  aren  adalah  kolang-kaling  dan nira.  Nira  kemudian  diolah  lebih  lanjut menjadi  gula  dan  minuman  tradisional (Ruslan et al., 2018). Tanaman aren yang sudah tidak produktif dalam
menghasilkan  nira  dan  kolang-kaling tapi  masih  mengandung  pati  pada batang,  umumnya  ditebang  dan  diolah lebih lanjut menjadi tepung aren (Barlina et  al.,  2020).  Menurut Apriliani  et  al., (2020) setiap  memproduksi  1,7  ton tepung  aren  akan  dihasilkan  4,3  ton limbah  cair  dan  limbah  padat.  Limbah padat  hasil  pengolahan  tepung  aren berupa serat halus, serat, dan kulit batang aren.
Selama  ini,  limbah  cair  hasil pengolahan  tepung  aren  dibuang  secara langsung  ke  sungai.  Sedangkan  limbah padat  dibuang  di  area  sekitar  pabrik tepung  aren.  Saat  ini,  limbah  cair  dan limbah padat tersebut belum dimanfaatkan  dan    mencemari  sungai dan  lingkungan  sekitar  pabrik  tepung aren (Alamsyari et al., 2019).
Beberapa  peneliti  telah  berhasil membuat produk dari limbah serat aren antara  lain  papan  partikel  komposit (Khayati et al., 2020), briket (Triyanto et al.,  2019),  dan  kompos (Asngad  et  al., 2019).  Alternatif  lain  pemanfaatan limbah  serat  aren  adalah  mengolahnya menjadi  mulsa  organik  dalam  bentuk lembaran.  Mulsa  organik  lembaran adalah  material  penutup  tanah  pada
budidaya tanaman untuk menjaga kelembaban tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga  membuat  tanaman  tumbuh dengan baik (Susiawan, 2018). Penggunaan  mulsa  organik  lembaran dari  bahan  jerami  dan  sekam  padi menunjukkan  pengaruh  nyata  terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman (Bayfurqon  et  al.,  2021).  Mulsa  tikar jerami padi terbukti dapat secara efektif meningkatkan indeks kesuburan terpadu tanah  dengan  mengubah  kandungan karbon  organik  tanah  dan  keragaman komunitas mikroba.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu  diketahui  bahwa  lembaran mulsa  organik  dapat  dibuat  dari  serat jerami padi, serat sorgum, serat rami, dan beberapa  serat  alam  lainnya (Stone, 2018). Mulsa  organik  yang  umum  di pasaran berbahan dasar coco fiber klaim dapat bertahan selama 3 tahun (Tanami, 2022). Namun  belum  terdapat  mulsa yang  terbuat  dari  limbah  serat  aren, padahal potensi limbah serat aren sangat melimpah.
Produksi mulsa memerlukan perekat untuk meningkatkan sifat fisiknya (Bayfurqon  et  al.,  2021). Terdapat dua jenis perekat, yaitu perekat organik  dan  perekat  anorganik.  Mulsa organik  memerlukan  perekat  organik dalam  pembuatannya.  Perekat  organik diantaranya  adalah  tepung  tapioka, tepung pati aren, getah karet atau lateks, dan  lempung.  Lempung  memiliki  daya serap  yang  tinggi,  mudah  dibentuk  dan memiliki daya lekat yang tinggi (Ferlyc, 2014).  Tepung  tapioka  dan  tepung  aren memiliki  daya  lekat  yang  tinggi dibanding  tepung  lain  dan  tersedia
banyak di pasaran (Anizar et al., 2020). Sementara lateks,  memiliki  daya  lekat tinggi  dan  mudah  kering (Nurhayati 2018).
Melalui  kegiatan  penelitian  ini akan dibuat mulsa organik dalam bentuk lembaran  dengan  beberapa  variasi perekat  organik.  yang  akan  diuji  sifat fisik dan mekanisnya meliputi kekuatan tarik, kemuluran dan modulus young.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Biosistem, Fakultas  Teknologi  Industri  Pertanian (FTIP), Universitas Padjadjaran, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan  Laboratorium  Pengujian dan Evaluasi Bahan Tekstil STT Tekstil Bandung.  Penelitian  dilaksanakan  pada Agustus hingga September 2022. Penelitian ini berupa penelitian eksperimental.  Data  yang  digunakan berupa data primer yang didapatkan dari hasil pengujian.  Data  tersebut  meliputi modulus young, kuat tarik, dan kemuluran mulsa organik lembaran dari serat  aren dengan  beberapa  perekat. Analisis data dilakukan untuk mengetahui  sidik  ragam  dari  pengaruh penggunaan  beberapa  jenis  perekat terhadap sifat
mekanis mulsa menggunakan  metode  analisis  Kruskal Wallis.
Studi  kelayakan  aspek teknis pada produksi  mulsa  organik  lembaran  serat aren dengan beberapa perekat terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu produksi mulsa dengan  berbagai  perekat,  pengujian kekuatan  tarik, mengolah  data  hasil pengujian,  serta  membuat  kesimpulan dan  saran.  Pengujian dilakukan untuk mengukur  sifat teknis dari  setiap  mulsa yang dihasilkan. Sifat teknis yang diukur meliputi  kuat  tarik,  kemuluran,  dan modulus  young. Perhitungan  harga
pokok produksi  dilakukan  dengan menggunakan persamaan berikut: Produksi Mulsa Organik Lembaran Alat yang diperlukan pada kegiatan produksi adalah karung sebagai wadah limbah serat aren, cetakan 25x25 cm untuk membentuk mulsa, mesin pres tangan, baskom plastik dan ballon whisk untuk mengaduk larutan perekat. Kegiatan produksi mulsa diawali dengan mengambil  bahan  baku  berupa  limbah serat aren dari pabrik pengolahan tepung aren.  Setelah  limbah  didapat  serat  aren kemudian dikeringkan di bawah cahaya matahari  selama  1  hari.  Lalu  serat  aren dimasukan ke dalam dan ditekan dengan berat tekan 10kg.
Proses selanjutnya adalah membuat  larutan  perekat. Larutan
perekat lateks  dibuat  dengan  bahan lateks  pekat  60%  dan  air  bersih  yang diencerkan  dengan  perbandingan  lateks pekat  dan  air  sebanyak  1:2,5. Larutan perekat  lempung  dibuat  melalui  cara yang sama dengan larutan perekat lateks. Larutan  tepung  tapioka  dibuat  dengan mencampurkan  tapioka  dengan  air dengan perbandingan 1:10, lalu dipanaskan  hingga  larutan  mengental dan  berubah  warna  menjadi  bening. Sebelum  digunakan  lem  ini  diencerkan menggunakan  air  dengan  perbandingan 1:2,5. Larutan perekat tepung aren dibuat melalui cara  yang sama  dengan perekat tepung tapioka. Proses selanjutnya adalah
menuangkan  larutan  perekat  ke  dalam cetakan  yang  sudah  berisi  serat  aren yang  sudah  ditekan.  Kemudian  adonan mulsa  dikeringkan  di  bawah  cahaya matahari selama 1 hari atau hingga kadar air  10%.  Lalu  mulsa  ditekan  kembali dengan berat 10 kg.

## Pengujian Tarik
Pengujian  menggunakan  alat  uji tarik merk Instron tipe 11-1324. Metode yang  digunakan  adalah  metode  cekau (SNI 0276). Data  yang  didapat  dari pengujian  ini  adalah  beban  tarik maksimum dan mulur ketika beban tarik maksimum.  Dua  data  ini  selanjutnya diproses  untuk  mendapatkan  data  kuat tarik, kemuluran dan modulus young
Kuat  tarik  merupakan  nilai  yang mendefinisikan berat  maksimum  yang dapat diterima bahan saat bahan tersebut mengalami  deformasi.  Kuat  tarik  dapat diketahui dengan menggunakan persamaan (Fahruroji, 2020):
= .
Keterangan: F = Kuat Tarik (N)
m = massa maks. (kgf)
g = percepatan gravitasi (m/s 2 )
Kemuluran adalah persentase
pertambahan  panjang  maksimum  suatu bahan saat bahan mengalami deformasi, berikut  persamaan  untuk  mengetahui kemuluran (Khaerudin, 2013):
=  100%
Keterangan: ɛ = Kemuluran (%)
= Jarak penjepit(mm)  = Mulur bahan (mm) Modulus young
merupakan
hubungan  tegangan  tarik  dan  regangan tarik, semakin besar nilai modulus young pada  suatu  bahan  maka  semakin  kaku bahan tersebut. Berikut persamaan yang digunakan  untuk  mengetahui  modulus young (Setyawan et al., 2021):

## =
Keterangan: ɛ = regangan
 = tegangan (N/m 2 ) = Modulus young (N/m 2 )

## Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan metode  analisis  sidik  ragam  satu  arah non parametrik Kruskal Wallis. Metode ini  cocok  untuk data  yang  tidak berditribusi  secara normal  dengan signifikansi  dibawah  0,05 (Quraisy  dan Hasni, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mulsa Organik Lembaran
Salah satu hasil penelitian ini adalah mulsa organik lembaran dengan perekat lateks  (P1),  lempung  (P2),  tepung  aren (P3),  dan  tepung  tapioka  (P4)  serta sebagai  pembanding  mulsa coco  fiber (K), masing-masing mulsa dapat dilihat pada gambar 1.
(a) (b) (c) (d) (e)
Gambar 1. Mulsa Organik lembaran (a)  Mulsa  K,  (b)  Mulsa  P1,  (c)  Mulsa  P2, (d) Mulsa P3, (e) Mulsa P4

## Kuat Tarik
Tabel 1. Hasil pengukuran kuat tarik
Parameter Kuat Tarik (N) Hasil Pengujian Kekuatan Tarik Mulsa Organik Lembaran K 76,20 ± 6,45 b P1 69,21 ± 1,76 ab P2 7,52 ± 0,93 a P3 48,39 ± 5,48 ab P4 15,52 ± 1,17 a
Hasil uji Kruskal Wallis parameter kuat  tarik  menunjukkan  P<0,05,  H0 ditolak  sehingga  ada  perbedaan  nyata
(1)
(2)
(3)
perlakuan  (K,  P1,  P2,  P3,  P4)  terhadap kuat tarik mulsa organik lembaran serat aren  yang  dihasilkan.  Untuk  melihat kelompok mana yang berbeda dilakukan uji lanjutan Kruskal Wallis.
Hasil  uji  lanjutan  Kruskal  Wallis menunjukkan  bahwa  kuat  tarik  mulsa organik lembaran dari serat aren dengan berbagai  perekat  organik  tidak  berbeda nyata (P>0,05) pada K dan P1, K dan P3, P1 dan P2, P1 dan P3, P1 dan P4, P2 dan P3, P2 dan P4, serta P3 dan P4. Namun berbeda nyata (P<0,05) pada K dan P2, serta K dan P4 kuat tarik mulsa organik lembaran dari serat aren dengan berbagai perekat organik.
Perekat yang menghasilkan mulsa dengan  kuat  tarik  paling  mendekati mulsa  kontrol  adalah  mulsa  P1  dan mulsa P3.
Kemuluran Tabel 2. Hasil pengukuran kemuluran
Parameter Kemuluran (%) Hasil Pengujian Kekuatan Tarik Mulsa Organik Lembaran K 25,33 ± 0,66 b P1
15,73 ± 0,38 ab P2
5,40 ± 0,91 a
P3 4,5 ± 0,64 a P4 8,67 ± 1,14 ab
Hasil uji Kruskal Wallis parameter kemuluran  menunjukkan  P<0,05,  H0 ditolak  sehingga  ada  perbedaan  nyata perlakuan  (Kontrol,  P1,  P2,  P3,  P4) terhadap  kemuluran  mulsa  organik lembaran  serat  aren  yang  dihasilkan. Untuk  melihat  kelompok  mana  yang berbeda  dilakukan  uji  lanjutan  Kruskal Wallis.
Hasil  uji  lanjutan  Kruskal  Wallis menunjukkan  bahwa  kemuluran  mulsa organik lembaran dari serat aren dengan berbagai  perekat  organik  tidak  berbeda nyata (P>0,05) pada K dan P1, K dan P4, P1 dan P2, P1 dan P3, P1 dan P4, P2 dan P3, P2 dan P4, serta P3 dan P4. Namun
berbeda nyata (P>0,05) pada K dan P2, serta K dan P3 kemuluran mulsa organik lembaran dari serat aren dengan berbagai perekat organik.
Perekat yang menghasilkan mulsa dengan  kemuluran  paling  mendekati mulsa kontrol adalah mulsa P1 dan P4.

## Modulus Young
Tabel  3.  Hasil  pengukuran  modulus young
Parameter Modulus Young (kPa) Hasil Pengujian Kekuatan Tarik Mulsa Organik Lembaran K 21,77 ± 4,40 abc P1 29,33 ± 0,14 bc P2 9,34 ± 0,46 ac P3 72,19 ± 8,02 b P4 6,50 ± 0,93 a
Hasil uji Kruskal Wallis parameter kuat  tarik  menunjukkan  P<0,05,  H0 ditolak  sehingga  ada  perbedaan nyata perlakuan  (K,  P1,  P2,  P3,  P4)  terhadap kuat tarik mulsa organik lembaran serat aren  yang  dihasilkan.  Untuk  melihat kelompok mana yang berbeda dilakukan uji lanjutan Kruskal Wallis.
Hasil  uji  lanjutan  Kruskal  Wallis menunjukkan  bahwa  kuat  tarik  mulsa organik lembaran dari serat aren dengan berbagai  perekat  organik  tidak  berbeda nyata (P>0,05) pada K dan P1, K dan P2, K dan P3, K dan P4, P1 dan P2, P1 dan P3,  serta  P2  dan  P4.  Namun  berbeda nyata (P<0,05) pada P2 dan P3, P4 dan P1 serta P4 dan P3 modulus young mulsa organik lembaran dari serat aren dengan berbagai perekat organik.
Perekat yang menghasilkan mulsa
dengan modulus young paling mendekati  mulsa  kontrol  adalah  mulsa P1 dan P2.

## Perangkingan Sifat Teknis Mulsa
Gambar  2.  Grafik  radar perangkingan sifat teknis mulsa Keterangan:
Kemuluran Kuat tarik Modulus young
Grafik  di  atas  menunjukkan  rata- rata  perangkingan  setiap  sifat  mekanis (kuat  tarik,  kemuluran,  dan  modulus young)  yang  diteliti  dari  setiap  mulsa organik  lembaran  yang diuji.  Perlakuan K memiliki rangking tertinggi pada hasil pengukuran  kuat  tarik  dan  kemuluran dengan  nilai  rangking  18,5.  Sementara pada  hasil  pengukuran  modulus  young P3 memiliki hasil tertinggi sebesar 18,5.
Perlakuan  lateks  memiliki  hasil perangkingan yang  sama  di  setiap pengukuran  sifat  mekanis,  yaitu  berada di  posisi  kedua  tertinggi  dengan rangking  14,5.  Perlakuan  P2  memiliki rangking terkecil pada hasil pengukuran kuat  tarik  dan  kemuluran,  masing- masing sebesar 3,38 dan 5,75. Sedangkan  pada  hasil  pengukuran modulus  young  rata-rata  rangking terkecil  dimiliki  perlakuan  P4  sebesar 2,5.

## KESIMPULAN
Mulsa organik kontrol memiliki sifat teknis tertinggi pada parameter kemuluran dan kuat tarik. Mulsa organik lembaran  serat  aren  yang  paling
mendekati  mulsa organik  kontrol  di semua  parameter  adalah  mulsa  organik lembaran  serat  aren  dengan  perekat lateks.

## SARAN
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya mengenai kelayakan teknis mulsa organik  lembaran  serat  aren akan menjadi lebih lengkap dengan menambahkan  analisis pengaruh  lama penggunaan terhadap sifat teknis. Selain itu, diperlukan analisis kelayakan aspek lainnya  seperti  aspek finansial, hukum, lingkungan dan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyari,  Mansyur,  Hernaman,  I., Susilawati,  I.,  Indriani,  N.  P., Islami,  R.  Z.,  &  Dhalika,  T. (2019). Karakteristik Fisik Limbah Padat  Pembuatan  Tepung  Aren (Arenga  pinnata  Merr)  Hasil Fermentasi Anaerob dengan Aditif Molases, Lumpur Kecap dan Urea. Jurnal  Nutrisi  Ternak  Tropis Dan Ilmu Pakan, 1(1), 1 – 5.
Anizar, H., Sribudiani, E., & Somadona, S. (2020). Pengaruh Bahan Perekat Tapioka  Dan  Sagu  Terhadap Kualitas Briket Arang Kulit Buah
Nipah. Perennial, 16(1), 11 – 17.
Apriliani,  M.  K.,  Noor,  T.  I.,  &  Yusuf,
M.  N.  (2020).  Analisis  Nilai Tambah Agroindustri Tepung Aren  (Studi  Kasus  di  Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten  Ciamis).  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Agroinfo  Galuh,  7(2),
301.
Asngad,  A.,  Sari,  D.  A.  K.,  & Primadiant, A. D. (2019). Kualitas Pupuk Organik dari Limbah Padat
0 5 10 15 20 K P1 P2 P3 P4
Pati  Aren  dengan  Penambahan Mikroorganisme Lokal dari Krokot (Portulaca oleracea L.) dan Semanggi, 4 (2013), 39 – 46.
Barlina, R., Liwu, S., & Manaroinsong, E. (2020). Potensi Dan Teknologi Pengolahan Komoditas Aren Sebagai  Produk  Pangan  Dan Nonpangan. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan  Pertanian,  39(1), 35 – 47.
Bayfurqon,  F.,  W.,  Ratna  Rahayu,
Muharam, K. P. (2021). Pengaruh Teknik  Aplikasi  Mulsa  Berbahan Dasar Jerami Terhadap Pertumbuhan  dan  Hasil  Tanaman Paria  (momordica  charantia  l.) Varietas  Lipa F1  di  Dataran Rendah. Agritech, 23(2), 99 – 104. Fahruroji, R., Marlina, R., & Widiana, I.
(2020). Kajian Karakteristik Geotekstil  Dari  Limbah  Kain
Denim. Arena Tekstil, 35(2). Ferlyc, A. D., Agoes, S., & Wisnumurti.
(2014).  Kajian  Bahan  Dasar
(Lempung) Terhadap Karakteristik  Mekanik  Batu  Bata Yang  Dihasilkan  Dan  Kesesuaian Fungsi Berdasarkan Diagram Winkler. Jurnal  Teknik  Sipil
Unbraw, 1 – 9 Harahap,  D.,  H.  (2021).  Tanaman  Aren Sebagai  Tanaman  Multi  Guna dalam Upaya Peningkatan Pendapatan  Keluarga  Petani  di Desa Sialaman Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 1(1), 36 – 40.
Khaerudin.  (2013).  Pengujian  Bahan
Tekstil 2. Kemendikbud.
Khayati,  M.,  Indarto,  M.,  Wardana,  F. W.  K.,  &  Widayatno,  T.  (2020).
Rekayasa Mesin, 11(3), 461 – 466..
Nurhayati,  C.  (2018).  Penggunaan
Lateks  Karet  (Hevea  Brasiliensis) untuk  Lem  Kayu  Lapis  dengan Variasi  Temperatur  dan  Waktu Depolimerisasi untuk Meningkatkan  Mutu  Lem.  Urnal Dinamika Penelitian Industri Vol.,
29(2), 137 – 146.
Quraisy,  A.,  &  Hasni,  N.  (2021). Analisis  Kruskal-Wallis  terhadap Kemampuan Numerik Siswa. Variansi: Journal of Statistics and Its  Application  on  Teaching  and Research, 3(3), 156 – 161.
Ruslan,  S.  M.,  Baharuddin,  B.,  & Taskirawati, I. (2018). Potensi dan Pemanfaatan Tanaman Aren (Arenga  Pinnata)  dengan  Pola Agroforestri  di  Desa  Palakka Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Perennial, 14(1), 24. Setyawan,  T.  R.,  Irwanto,  E.,  & Setiabudi, M. A. (2021). Elastisitas  Dan  Kapilaritas:  Pada Kain Bahan Sportswear. Elastisitas  Dan  Kapilaritas:  Pada Kain  Bahan  Sportswear,  2(3),
239 – 247.
Stone,  J.  (2018).  These  Biodegradable Mulch  Mats  Control  Erosion Naturally. Gbdmagazine.
Susiawan, Y. S., Rianto, H., & ... (2018). Pengaruh Pemberian Mulsa Organik  Dan  Saat  Pemberian Pupuk  Npk  15:  15:  15  Terhadap Hasil  Tanaman  Baby  Buncis (Phaseolus  vulgaris,  L.)  Varitas Perancis. Vigor: Jurnal Ilmu, 3(1),
22 – 24.
Tanami. (2022). Mulsa Sabut Kelapa. W. diakses  pada  20  November  2022. https://tanami.co.id/mulsa-sabut- kelapa/
Triyanto, J., Subroto, S., & Effendy, M. (2019).  Karakteristik  Pembakaran Biobriket Campuran Ampas Aren,
Sekam Padi, Dan Batubara Sebagai  Bahan  Bakar  Alternatif. Media  Mesin:  Majalah  Teknik
Mesin, 19(2), 66 – 73.